DESSCIENCES. ^ 



pliiîe :: 17486 : 1000, ou plus exaétement :: 174863 

 : loooo. Ainli le pouce cube d'or allié au titre de l'Orfèvrerie 

 de Paris, pèfe i marc 3 onces 2 gros 48 grains, & le pied 

 cube pèfe 1224 livres o onces 5 gros 18 grains. 



Nous avons dit que l'or allié au titre de l'Orfèvrerie de Paris, 

 eft compofé de 2 2 parties d'or pur , & deux parties d'alliage , 

 ou de cuivre rouge mefurant par le poids. Nous avons dit aufli 

 que la pefanteur fpécifique de l'or pur , eft à celle de l'eau 

 de pluie :: 192 581 : loooo. Nous verrons ci-après que 

 la pefanteur fpécifique du cuivre rouge, efl à celle de l'eau 

 de pluie :: 77880 : loooo. Si donc nous fuppofons une 

 malle d'or pur pefant ic>2 58i grains, laquelle répondra 

 par conléquent à un volume d'eau de pluie, pefant loooo 

 grains ; les 4|- de cette mafle d'or pèferont 176532 grains y|; 

 & les Y^ de cuivre rouge, que l'on y mêle pour l'allier, 

 pèferont 16048 grains 4f- Si nous fuppofons de même une 

 maflê de cuivre rouge , égale en volume à une maflê d'eau de 

 pluiepelànt i 0000 grains, cette maife de cuivre pèfera yy 880 

 grains, qui, divifés par 24, donnent 3245. Chaque vingt- 

 quatrième de cette mafîè de cuivre, pèfera donc 3245 grains. 

 Ainfi les i 6048 grains j| de cuivre, ajoutés à la mafîe d'or 

 ci-deiïiis, feront, à très-peu de chofe près, un volume de ~. 

 Par conféquent , le volume de la malTe du mélange devroil être 

 augmenté de -^ en fus ; au lieu de vingt-quatre parties en 

 volume ,il devroitdonc y en avoir vingt-fept. Si nous divifons 

 19258 r-grains, poids du total par 27,1e poids de chaque petit 

 volume fera 7132 grains ^, Si nous retranchons maintenant 

 les poids de trois de ces volumes , qui font 21397 grains fy, 

 il ne reftera pour le poids d'un volume de mélange, égal à uu 

 volume d'eau de pluie, pefant loooo grains, que 171 183 

 grains ■^. C'eft effectivement ce que devroit pefer un pareil 

 volume d'or allié au titre de l'Ofévrerie de Paris , fi la denfité 

 du mélange demeuroit proportionnelle aux denfités particu- 

 lières des métaux qui le conflituent. Mais, ^fuivant nos expé- 

 riences, un pareil volume d'or, ainfi allié, pèfèroit 174863 

 grains ; donc il y a une pénétration mvituelle de cts deux 

 Mém. lyyz. /// Partie. B 



